Мастер Поделкин
Как правильно покрасить панели МДФ

Ручная покраска панелей МДФ

Требования к поверхности, подлежащей отделке

Фрезерованная кромка должна быть с закругленными краями (радиус скругления не менее 2мм), так как именно острые внешние углы плохо покрываются ЛКМ и при последующей шлифовке тонкий слой покрытия с них снимается. Именно эти участки становятся источником возникновения внутренних напряжений и в дальнейшем образования дефектов в виде трещин.

Внутренние острые углы служат источником избыточного затекания в них ЛКМ, который плохо просушивается, не вышедший из них растворитель может поднять последующие слои ЛКМ, а это может привести к вспучиванию слои краски и отслоению его от поверхности плиты.

Плита МДФ проверяется на соответствие требованиям плотности, шероховатости поверхности и влажности. Влажность деталей должна быть в пределах 8+2%, температура на поверхности деталей 18 С.

Шероховатость под отделку не должна превышать 16 мкм по ГОСТ 7016. Отшлифованные детали не должны долго лежать в цехе или на складе, так как под влиянием изменения температуры и влажности в помещении через 3-4 суток при влажной погоде они становятся шероховатыми. Покраску производить сразу после шлифования.

На поверхности деталей из плит МДФ не должно быть выступов, вмятин, царапин, пятен от масла, парафина, клея, инородных включений в виде коры, сколов кромки и угла.

Если плита фрезеруется, то необходима проверка на отсутствие следов от биения фрезы, углублений, выступов, сколов кромки и выкрашивания угла, бахромы, масляных пятен, расслоений плиты. Поверхность должна быть тщательно очищена от пыли.

Применяемые материалы

Нормы расхода ЛКМ и шлифовальных материалов на м. кв.

Таблица 1

№ п/п

Наименование материала

Единица измерения

Количество

1

МДФ (16, 19 мм)

м. кв.

1.080

2

Грунт -изолятор IMD1207

кг

0.15

3

Отвердитель для грунта IMH 02

кг

0.07

4

Грунт 1261 В

кг

0.15

5

Отвердитель для грунта GH 901

кг

0.1

6

Эмаль IMМ 3002

кг

0,12

7

Отвердитель для эмали IMH 08

кг

0,12

8

Растворитель S11G

кг

0,3

9

Ацетон

кг

1

10*

Полировочная паста Compound 400

кг

0,090

11*

Полировочная паста Compound 300

кг

0,030

12

Круг шлифовальный № 240

шт.

1

13

Круг шлифовальный № 280

шт.

1

14

Круг шлифовальный № 320

шт.

1

15*

Круг шлифовальный № 1500

шт.

3

16*

Круг полировальный твердый

шт.

0,15

17*

Круг полировальный мягкий

шт.

0,05

18

Малярная лента (автомобильная)

м.пог.

4

19

Целлюлоза/ крафт-бумага

м.кв.

1

20

Салфетка антистатическая

шт.

0,25

Данные нормы расхода материалов разработаны для покраски с эффектом «глянец». Для эффекта «полумат» и «мат» в нормы не включаются позиции, обозначенные *.

Условия хранения лакокрасочных материалов

Грунтовку, эмаль и отвердители следует хранить в сухом помещении при температуре не выше 30 С. Срок хранения материалов не более 6-12 месяцев. Отвердитель чувствителен к действию влаги, поэтому его следует хранить в герметически закрытой таре, не допуская попадания туда влаги.

Подготовка поверхности МДФ к покрытию грунтом

В помещении, где производится окраска, должна быть обеспечена температура воздуха 18-25 С в зависимости от времени года и относительная влажность 45-70%.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.